SÉANCE DU 9 MARS 1914. 70$ 



Avec des pourcentages de (4 et 16 d'aluminium, les métaux sont impos- 

 sibles à usiner, par suite de leur fragilité. 



Prupriétés mécaniques à l'état coulé. 



La dernière éprouvette a donné des résultats erronés par suite de souf- 

 flures. 



Il a été impossible, en de nombreux essais, de noter d'une façon précise 

 la limite élastique et la striction. 



On voit que : 



i" Une addition très faible d'aluminium améliore considérablement les 

 qualités de l'alliage; peut-être joue-t-il alors le rôle de réducteur sur les 

 oxydes contenus dans le bain; 



2° La charge de rupture et la dureté croissent très rapidement avec la 

 teneur en aluminium, passent par un maximum pour décroître ensuite; le 

 le maximum de leurs valeurs est d'autant plus élevé que la teneur en cuivre 

 est plus basse et il correspond à une teneur en aluminium d'autant plus 

 faible que le pourcentage de cuivre est plus élevé; 



3° Il y a parfois discordance entre la dureté et la charge do rupture; cela 

 provient sans doute de ce qu'on est en présence de métaux fragiles pour 

 lesquels l'essai de traction est très délicat; 



4° On peut obtenir sur métal coulé des charges de rupture de 70'^s ^ 

 yS''^; mais les allongements et la résilience sont alors faibles. 



Structure. — L'examen au microscope de ces alliages met en vue les con- 

 clusions suivantes : 



Première série. — Tous les alliages sont formés d'une solution acide, 

 hétérogène, à l'exception du dernier produit qui renferme 10 pour 100 



C. R., 1914, i" Semestre. (T. 158, N" 10.) 9I 



